LE NATURALISTE 



tout à fait vitreuse et laUcassure montrait déjà un reflet 

 soyeux signe certain d'une structure cristalline. 



En lame mince en effet on voit dans la masse une foule 

 do grains très actifs sur la lumière polarisée qui les co- 

 lore de couleurs très vives. Ce sont (fig. i) des cristaux 

 aciculaires ayant toutes les propriétés de la sillimanite 



1. — Produit obtenu par la fusion d'un mélanyo de 

 fluorure d'aluminium, de silice et de potasse : matière vitreuse 

 renfermant des cristaux aciculaires, de sillimanite et de tables 

 hexagonales de tridymitc. — Grossissement de 200 diamètres. 



OU silicate d'alumine. Leurs dimensions très variables 

 atteignent fréquemment 0"™, 11 en longueur et 0'"'",014 

 en largeur. Avec ces cristaux se présentent en extrême 

 abondance des lamelles pseudo-hexagonales fréquemment 

 empilées et qui sont d'une très grande minceur : il en 

 résulte qu'entre les niçois ces cristaux restent éteints 

 dans toutes les situations et il faut les considérer comme 

 constitués par de la tridymite ou quartz rhombique dont 

 la synthèse dans les conditions de l'expérience est in- 

 intéressante. 



En effet dans l'opinion courante, il paraît naturel de 

 supposer que cette silice cristallisée provient d'une dé- 

 composition, sous l'inlluence des émanations fluorées, 

 d'un minéral antérieur qui devait être de nature feldspa- 

 thique. I1',iillriii , ,1,111,1. , lames minces on voit comme 

 des v^^li---- ,!,■ _i,iiii, . I i-i,iliins plus ou moins corrodés 

 et qui iMiuriii s,. i,i|.|ioiirr au minéral dont il s'agit. 



Ajoutons que dans la masse vitreuse générale se mon- 

 trent aux très forts grossissements comme des embryons 

 de cristaux et qu'on y observe de toutes parts des inclu- 

 sions variées et des amas globuliformes de matières pres- 

 que opaques dont la détermination très difficile demande 

 de nouvelles observations. 



Une seconde série d'expériences a consisté à tenter la 

 reproduction de l'anorthits en substituant dans le mé- 

 lange précédent la chaux à la potasse. Les proportions 

 employées furent : 



Silice calcinée 43 



Chaux vive pulvérisée. . . 20 

 Fluoi'ure d'aluminium.. 00(1) 



Le produit eut à peu près le même aspect que celui dé- 

 crit précédemment; vitreux en masse il avait encore un 



(1) C'est le double de la quantité tliéoriciuc. 



reflet chatoyant sur les cassures. La ressemblance se 

 poursuit en lames minces comme le montre la figure 2 



Fig. 2. — Produit obtenu jjar la fusion du mélange de fluorure 

 d'aluminium, de silice et de chaux : matière vitreuse renfer- 

 mant des cristaux aciculaires do sillimanite et de tables hexa- 

 gonales do ti-idymite. — Grossissement de 200 diamètres. 



où l'on reconnaît les aiguilles de sillimanite et les la- 

 melles de tridymite. Il semble que la matière alcaline ou 

 alcalino-terreuse, potasse ou chaux, n'intervienne pas 

 dans la production des éléments cristalisés et se res- 

 treigne exclusivement à la gangue vitreuse générale. 

 Mais son rôle est cependant beaucoup plus actif, car on 

 peut croire que la cristallisation de la tridymite si abon- 

 dante ici et si remarquable est comme un contre-coup 

 de sa présence. Ou rappellera en effet que Henri Sainte- 

 Claire Deville en soumettant à une haute température 

 un mélange de silice et de fluorure d'aluminium a olttenu 

 exclusivement de la sillimanite ou un composé voisin. 



Un point très remarquable à ajouter c'est que le ré- 

 sultat de l'expérience est tout autre si, sans rien chan- 

 ger au mode opératoire on fait intervenir à la fois la 

 potasse et la chaux. Un mélange composé de ; 



Silice calcinée 26 



Chaux 12 



Potasse 2 



Fluorure d'aluminium .. 2b 

 a donné une matière éminemment cristalline où abon- 

 dent en lames minces les formes caractéristiques du 

 feldspath labrador (fig. 3). Ces cristaux observés dans 

 le sens de l'allongement donnent avec précision l'angle 

 de 30 degrés pour l'extinction maxima. Beaucoup sont 

 maclés suivant la loi de l'albite et ceux qui ont do 

 grandes dimensions renferment souvent des inclusions 

 sphéroïdales. Parmi les plus grands on en voit heaucouii 

 qui affectent les dispositions en ti-émie et renferme des 

 vides polyédriques de la catégorie des cristaux négatifs. 

 Le venc interposé entre les cristaux renferme des fila- 

 ments cristallins qui se rattachent peut-être à la série 

 de la sillimanite. Par place sont des aiguilles fines et 

 limpides rayonnant autour de certains centres : il est 

 permis de supposer qu'elles ont une composition analo- 

 gue à celle de la sillimanite et de l'andalousiie. 

 On peut faire intervenir le fluor autrement qu'à l'état 



